350 



Hiernach ist dieses Mineral ein Gemenge von basisch-phosphorsaurcni 

 Eisenoxyd und Antimonoxyd mit Kieselerde und wahrscheinlich ein Zer- 

 setzungs-Produkt andrer Mineralien. 



Die zerreiblichen Abänderungen desselben enthalten viel weniger 

 Kieselerde und grössere Mengen von den andern Substanzen. Seine 

 schöne grüne Farbe dürfte von dem Wasser-Gehalte des phosphorsauren 

 Eisenoxydes herrühren, ähnlich wie Diess bei der Kobalt-Blüthe der Fall 

 ist, welche ihre rothe Farbe schon bei ganz schwachem Erhitzen ver- 

 liert und hierauf schmutzig-grün oder blau erscheint, je nachdem sie Eisen- 

 oxyd-haltig ist oder nicht. 



1) Weisser körniger Kalkstein (Marmor) von Drehbach bei 

 Thum. — Die untersuchten Stücke waren ganz frei von fremdartigen 

 Beimengungen, namentlich von Schwefelkies und Quarz. — Gehalt == 

 96,30 kohlensaure Kalkerde, 

 2,42 kohlensaure Talkerde, 

 0,72 Kieselerde , 



0,40 kohlensaures Manganoxydul, 

 Spur Eisenoxyd, 

 99,82. 

 Der sehr geringe Kieselerde Gehalt, so wie die gänzliche Abwesen- 

 heit von Schwefelkies und Kieselthon in diesem Marmor dürften ihn 

 daher, vom chemischen Gesichtspunkte aus betrachtet, zu plastischen 

 Arbeiten empfeblungswerth machen. 



3) Prüfung mehrer Abänderungen von Uranpecherz und 

 des Uranglimmers von Johanngeorgenstadt auf einen Vanadin- 

 Gehalt. Veranlasst durch die Mittheilung Wöhleu's in Poggendorff's 

 Annalen , dass er im Uranpecherze Vanadin gefunden habe, prüfte ich 

 mehre Abänderungen des Johanngeorgenstädter Minerales in ganz reinen 

 Stücken und fand das Metall bei allen Versuchen leicht, obgleich in 

 geringer Menge auf: dagegen ist es im Uranglimmer von dem jüngsten 

 schönen Vorkommen in Johanngeorgenstadt nicht enthalten. 



4) Vorkommen von Chrom im Magneteisenstein von Seegen 

 Mutter-Gottes bei Altenberg. Derselbe enthält Spuren voh Chrom, und 

 der Chrom-Gehalt einiger Produkte des vorgenannten Eisenwerkes rührt 

 von diesem Eisenerze her. 



5) Wiesenerz von Potenz in Sachsen. Dasselbe wurde bei 100° 

 C. getrocknet und zerlegt in 



47,20 Eisenoxyd, 



42,70 Kieselerde als Sand, 



0,82 Phosphorsäure, 



1,20 Tbonerde, 



7,50 Wasser, 



Spur M anganoxyd; keine Quellsäure, 

 99,42. 



6) Brauneisenstein von Siebelehn in Sachsen. Es wurde bei 

 100° C. getrocknet und zerlegt in: 



